## PENGARUH SUHU DAN WAKTU KARBONISASI TERHADAP NILAI KALOR DAN KARAKTERISTIK PADA PEMBUATAN BIOARANG
BERBAHAN BAKU PELEPAH AREN ( Arenga pinnata )
Erwin Junary, Julham Prasetya Pane, Netti Herlina Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara,
Jl. Almamater Kampus USU, Medan 20155, Indonesia
Email: erwinjunary@yahoo.com

## Abstrak
Ketersediaan  bahan  bakar  minyak  bumi  yang  berasal  dari  fosil  kian  menipis  seiring  dengan bertambahnya populasi manusia. Tantangan terhadap krisis kekurangan bahan bakar ini tentunya dapat  diantisipasi  dengan  pembuatan  bahan  bakar  yang  berasal  dari  biomassa  yang  dapat diperbaharui.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  bioarang  yang  berasal  dari  pelepah aren  ( Arenga  pinnata )  dengan  suhu  dan  waktu  karbonisasi  yang  optimum  sehingga  diperoleh bioarang  dengan  nilai  kalor  yang  tinggi.  Bioarang  adalah arang  yang  diciptakan  dari  biomassa. Penelitian  penentuan  kondisi  optimum  ini  pembuatan  bioarang  dari  pelepah  aren  ( Arenga pinnata )  memiliki  variabel suhu  300, 350, 400,  450  dan  500 0 C  dan  variabel  waktu  60,  90  dan 120  menit.  Pelepah  aren  yang  terlebih  dahulu  telah  dipotong  menjadi  ukuran  yang  kecil  dan dikeringkan  dibawah  sinar  matahari  terlebih  dahulu  kemudian  dimasukkan  kedalam furnace untuk  dikarbonisasi  sesuai  dengan  variabel  yang  telah  ditentukan,  hasil  dari  furnace  kemudian dimasukkan kedalam desikator untuk didinginkan selama 30 menit lalu dilakukan uji kadar air, uji  kadar abu, uji kadar  bahan  volatil,  uji  kadar karbon terikat  dan  juga  uji  nilai  kalor.  Adapun hasil  penelitian  terbaik  yang  diperoleh  adalah  pada  temperature  350 0 C  dan  waktu  120  menit dengan nilai kalor sebesar 8611,2581 kal/g, kadar air sebesar 5,87 %, kadar abu sebesar 8,6 % , kadar bahan  volatil  sebesar  17,4 %  dan  kadar  karbon terikat sebesar  68,1  %.  Berdasarkan  nilai kalor  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  bioarang  pelepah  aren  ( Arenga  pinnata )  dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif yang dapat diperbaharui
Kata kunci : pelepah aren, karbonisasi, bioarang dan karakteristik

## Abstract
The availability of the petroleum fuels that deprived from fossil is depleted with the increase of human  population.  The  challenge  for  this  fuel  shortage  crisis  can  certainly  be  anticipated  with the  manufacture  of  fuels  deprived  from  renewable  biomass.  The  study  of  this  research  is  to create  a  biocharcoal  deprived  from  sugar  palm  ( Arenga  pinnata )  with  the  optimum carbonization  time  and  temperature  in  order  to  obtain  a  biocharcoal  with  the  highest  calorific value.  Biocharcoal  is  a  charcoal  created  from  biomass.  The  study  of  the  determination  of  the optimum conditions for the manufacture of biocharcoal from sugar palm ( Arenga pinnata ) has a temperature  variable  of  300,  350,  400,  450  and  500 0 C  and  time  variable  of  60,  90  and  120 minutes.  Sugar  palm  was  first  cut  into  a  small  pieces  and  dried  up  under  the  sun  and  then  put into  a  furnace  to  carbonate  it  according  to  the  predetermined  variables.  The  product  from furnace  was  then  put  inside  a  desicator  to  cool  it  off  for  30  minutes  and  then  analyze  it  with moisture  content  test,  ash  content  test,  volatile  matter  content  test,  carbon  content  test  and calorific value test. The best result was obtained at the temperature of 350 0 C and 120 minutes of carbonization  with  the  calorific  value  of  8611,2581  cal/gr,  moisture  content  of  %,  ash  content of %, volatile matter content of % and carbon content of %. Based of the calorific value obtained, the result shows that sugar palm ( Arenga pinnata ) biocharcoal could be utilize as an renewable alternative source fuels
Key words : sugar palm, carbonization, biocharcoal and characteristics

## Pendahuluan
Ketersedian  bahan  bakar  minyak  bumi terbatas  dan  sifatnya  tidak  terbarukan,  sehinga diprediksikan akan terjadi kelangkan bahan bakar minyak  dan  menimbulkan  adanya  krisis  energi [14]. Selain  itu,  kenaikan  harga  bahan  bakar minyak  menyebabkan  kenaikan  seluruh  harga barang  dan  jasa.  Kenaikan  ini  memiliki  dampak
yang  signifikan  terhadap  kebutuhan  masyarakat yang mayoritas  masih menggunakan  bahan  bakar minyak  dalam  pekerjaan  mereka  [7] . Kebutuhan minyak  bumi  yang  semakin  besar  merupakan tantangan yang perlu diantisipasi dengan mencari sebuah  sumber  energi  alternatif  [3]. Tanaman aren ( Arenga pinnata ) adalah tanaman perkebunan  yang  sangat  potensial  dalam  hal
mengatasi  kekurangan  pangan  dan  mudah beradaptasi  ,  pohonnya  serbaguna  dan  telah dikenal  menghasilkan  bahan  -  bahan  yang  dapat dimanfaatkan  [4]. Semua  bagian  fisik  dan tumbuhan  ini  dapat  memiliki  nilai  ekonomis. Pemanfaatan  produksi  nira  sebagai  minuman segar  atau  sebagai  bahan  baku  pengolahan  gula telah  banyak  melibatkan  dan  memberikan manfaat  kepada  masyarakat  di  dalam  dan  sekitar hutan [11,  12] . Bioarang  adalah  arang  yang diperoleh  dengan  membakar  biomassa  kering tanpa udara (pirolisis) sedangkan biomassa adalah bahan  organik  yang  berasal  dari  jasad  hidup. Biomassa  sebenarnya  dapat  digunakan  secara langsung  sebagai  sumber  energi  panas  untuk bahan  bakar,  tetapi  kurang  efisien.  Nilai  bakar biomassa  hanya  sekitar  3000  kal,  sedangkan bioarang mampu menghasilkan 5000 kal [6].

## Teori
Pohon  aren  ( Arenga  pinnata )  seperti  pada gambar  1  merupakan  pohon  yang  belum  banyak dikenal.  Adapun  produk  utama  tanaman  aren adalah  nira  yang  biasanya  diolah  menjadi  gula aren  dan  tuak,  kolang-kaling,  ijuk,  dan  tepung. Setiap pohon dapat menghasilkan 15 liter nira per hari  dengan  rendemen  gula  12%.  Sementara  ijuk yang  dihasilkan  rata-rata  2  kg/pohon/tahun, kolang-kaling 100 kg/pohon/tahun, dan tepung 40 kg/pohon  bila  tanaman  tidak  disadap  niranya. Kayu  aren  dapat  diolah  menjadi  mebel  atau kerajinan tangan [16].

## Gambar 1. Pohon Aren
Arang merupakan bahan padat berpori yang mengandung  85–95  %  karbon  dan  dihasilkan melalui proses karbonisasi pada suhu tinggi) [18]. Sebagian  besar  pori  –  pori  arang  masih  tertutup oleh  hidrokarbon,  tar  dan  senyawa  organik  lain yang  komponennya  terdiri  dari  karbon  tertambat ( fixed carbon ), abu, air, nitrogen dan sulfur [6].
Selain sebagai sumber energi untuk menghasilkan panas, arang juga dimanfaatkan sebagai adsorben (penyerap)  melalui  proses  aktivasi  yang  disebut dengan arang aktif [14].
Tabel 1. Sifat Fisika dan Kimia Arang [5] Variabel Ketentuan Kerapatan 0,45 g/cm 3 Kerapatan total 1,38 – 1,46 g/cm Porositas 70 % Permukaan dalam 50 m Kekuatan pemampatan 26 N/mm 2 Berat bagian terbesar 80 – 220 kgm 3 Kandungan air 5 – 8 % Kandungan karbon 80 – 90% Kandungan abu 1 – 2 % Nilai kalori 29 – 33 MJ/kg Zat – zat yang mudah menguap 10 – 18 %
Karbonisasi  didefinisikan  sebagai  suatu proses  penghancuran  zat  organik  menjadi  arang pada  keadaan  tanpa  udara  [13].  Karbonisasi  atau pirolisis adalah proses dekomposisi kimia dengan menggunakan  pemanasan  tanpa  adanya  oksigen. Proses ini atau disebut juga proses karbonasi atau yaitu proses untuk memperoleh karbon atau arang, disebut  juga  ” High  Temperature  carbonization ” [24].  Karbonisasi  biomassa  atau  yang  lebih dikenal  dengan  pengarangan  adalah  suatu  proses untuk  menaikkan  nilai  kalor  biomassa  dan dihasilkan pembakaran bersih dengan sedikit asap.

## Metodologi Penelitian
Bahan baku yang digunakan pada penelitian ini  ada  pelepah  aren  ( Arenga  pinnata ).  Peralatan utama yang digunakan adalah furnace , timbangan,
cawan  porselen,  desikator  dan  juga moisture analyzer .Adapun  variasi  dalam  percobaan  ini adalah sebagai berikut
Tabel 2. Rancangan Variabel Penelitian Suhu ( o C) Waktu (menit) 300 60 90 120
350 60 90 120 400 60 90 120
450
60 90 120
500 60 90 120
Bahan  baku  awalnya  dipotong  menjadi ukuran yang lebih kecil lalu dikeringkan dibawah sinar  matahari  sampai  kering.  Sampel  yang  telah kering  ini  kemudian  diambil  sebanyak  50  gram  , ditaruh  pada  cawan  porselen  lalu  dimasukkan
kedalam furnace untuk divariasikan sesuai dengan rancangan  variabel  penelitian.  Hasil  dari  furnace kemudian  didinginkan  didalam  desikator  selama 30  menit  lalu  dilakukan  uji  kadar  air,  uji  kadar abu, uji kadar bahan volatil dan uji nilai kalor.

## Hasil dan Pembahasan
Berikut  adalah  hasil  analisis  yang  menunjukkan karakterisasi dari bioarang pelepah aren
Tabel 3. Hasil Uji Bioarang Pelepah Aren
Pengaruh  Suhu  dan  Waktu  Karbonisasi terhadap Kadar Air Bioarang Pelepah Aren
Kadar air adalah jumlah air yang terkandung didalam suatu material [17]. Kadar air berbanding terbalik  dengan  nilai  kalor  sehingga  penurunan kadar air akan menyebabkan kenaikan nilai kalor [2].
Gambar  2. Pengaruh  Suhu dan  Waktu Karbonisasi terhadap Kadar Air pada Bioarang Pelepah Aren
Gambar  2  menunjukkan  kecenderungan grafik  menurun  seiring  dengan  bertambahnya suhu dan waktu karbonisasi, Hal ini sesuai dengan teori  dimana  semakin  lama  waktu  karbonisasi maka  kadar  air  akan  semakin  berkurang  [21].
Semakin lama waktu karbonisasi maka pori - pori dari  arang  akan  semakin  terbuka  mengakibatkan lepasnya  kadar  air  yang  terdapat  didalam  bahan [8]

## Pengaruh  Suhu  dan  Waktu  Karbonisasi terhadap Kadar Abu Bioarang Pelepah Aren
Abu  adalah  zat  -  zat  anorganik  yang  berupa logam ataupun mineral yang merupakan sisa hasil pembakaran  [22].  Semakin  rendah  kadar  abu maka  kualitas  briket  yang  dihasilkan  semakin bagus [10].

## Gambar  3. Pengaruh  Suhu dan  Waktu Karbonisasi terhadap Kadar Abu pada Bioarang Pelepah Aren
Gambar  3  menunjukkan  kecenderungan grafik  meningkat  seiring  dengan  bertambahnya suhu dan waktu karbonisasi. Hal ini sesuai dengan teori  dimana  semakin  lama  waktu  karbonisasi maka  kadar  abu  akan  semakin  meningkat  karena karbon  akan  habis  terbakar  dan  menyisakan  abu yang  merupakan  hasil  sisa  pembakaran  [24]. Keberadaan abu yang berlebihan dapat menyebabkan  terjadinya  penyumbatan  pori  -  pori pada  arang  sehingga  luas  permukaan  arang menjadi berkurang [19].
Pengaruh  Suhu  dan  Waktu  Karbonisasi terhadap Kadar Zat Mudah Menguap
Bioarang Pelepah Aren
Kadar  zat  mudah  menguap  atau volatile matter itu  berhubungan  dengan  kecepatan pembakaran. Volatile matter itu sendiri merupakan  zat  –  zat  organik  yang  tersimpan dalam  suatu  bahan  dan  dengan  pemanasan  pada suhu  yang  tinggi  maka  zat volatile ini  dapat dihilangkan.  Zat  volatil  yang  terlalu  tinggi  akan membuat  kadar  karbon  dalam  arang  hilang sehingga  hal  ini  juga  akan  menurunkan  kualitas dari arang itu sendiri [23].
Suhu ( 0 C) Waktu (menit) Nilai Kalor (kal/g) Kadar Air (%) Kadar Abu (%) Kadar Zat Mudah Menguap (%) Kadar Karbon Terikat (%) 300 60 3163,3193 6,80 5,6 31,4 56,2 90 4393,4990 6,32 6,8 28,4 58,5 120 6150,8986 6,21 7,0 23,4 63,4 350 60 5096,4588 6,11 7,2 20,6 66,1 90 7029,5984 6,03 8,2 18,4 67,4 120 8611,2581 5,87 8,6 17,4 68,1 400 60 5447,9388 5,73 11,4 17,0 65,9 90 6150,8986 5,65 12,0 16,2 66,1 120 6502,3785 5,53 12,2 15,4 66,9 450 60 4569,2390 5,51 12,4 14,8 67,3 90 4217,7590 5,45 13,6 14,6 66,3 120 4042,0191 5,31 14,8 14,2 65,7 500 60 4569,2390 5,27 15,2 14,0 65,5 90 4042,0191 5,01 17,2 13,0 64,8 120 3690,5391 4,89 19,8 11,8 63,5
Gambar  4. Pengaruh  Suhu dan  Waktu Karbonisasi terhadap  Kadar  Zat  Mudah  Menguap  pada Bioarang Pelepah Aren
Gambar  4  menunjukkan  kecenderungan grafik  menurun  seiring  dengan  bertambahnya suhu dan waktu karbonisasi. Hal ini sesuai dengan teori  dimana  semakin  lama  waktu  karbonisasi maka  kadar  zat  mudah  menguap  akan  semakin berkurang  [21].  Kadar  zat  mudah  menguap berhubungan terbalik dengan pembakaran dimana bila  kadar  zat  mudah  menguap  semakin  besar maka  lama  pembakaran  akan  semakin  kecil namun waktu penyalaan api akan semakin singkat [23].
Pengaruh  Suhu  dan  Waktu  Karbonisasi terhadap  Kadar  Karbon  Terikat  Bioarang Pelepah Aren
Kadar  karbon  merupakan  jumlah  karbon murni  yang  terkandung  di  dalam  arang.  Suhu yang  semakin  tinggi  pada  proses  karbonisasi sangat  berpengaruh  pada  kualitas  dari  arang, termasuk kadar karbon [21]
Gambar  5. Pengaruh  Suhu dan  Waktu Karbonisasi terhadap  Kadar  Karbon  Terikat  pada  Bioarang Pelepah Aren
Gambar  5  Menunjukkan  kenaikan  kadar karbon  seiring  dengan  bertambahnya  suhu  dan waktu  karbonisasi  namun  terjadi  penyimpangan pada  suhu  450  dan  500 0 C  dimana  grafik  malah menunjukkan  penurunan.  Hal  ini  dikarenakan pada  suhu  yang  terlalu  tinggi,  proses  karbonisasi cenderung merusak dinding - dinding pori karbon sehingga  karbon  yang  terbentuk  semakin  sedikit [9].
Pengaruh  Suhu  dan  Waktu  Karbonisasi terhadap  Nilai  Kalor  Terikat  Bioarang Pelepah Aren
Nilai  kalor  adalah    nilai  yang  menyatakan jumlah  panas  yang  terkandung  pada  suatu  bahan bakar.  Nilai  kalor  merupakan  kualitas  utama untuk sebuah bahan bakar [18].

## Gambar  6.  Pengaruh  Suhu  Karbonisasi terhadap Nilai Kalor pada Bioarang Pelepah Aren
Gambar  6  Menunjukkan  hubungan  suhu karbonisasi dengan nilai kalor dimana dilihat pada grafik bahwa titik optimum berada pada suhu 350 0 C dengan waktu 120 menit. Hal ini terjadi karena proses  karbonisasi  cenderung  merusak  dinding  - dinding  pori  karbon  sehingga  karbon  yang terbentuk  semakin  sedikit  [9].  Jika  karbon  rusak maka  nilai  kalor  juga  akan  semakin  menurun karena  kadar  karbon  berbanding  lurus  dengan nilai  kalor  yang  dihasilkan  [18].  Kualitas  dari bioarang  yang  paling  utama  ditentukan  melalui nilai kalornya yang dihitung dengan menggunakan  alat  kalorimeter  bom  karena  nilai kalor  lah  yang  menjadi  acuan  apakah  bioarang tersebut  layak  digunakan  sebagai  bahan  bakar pengganti  minyak  atau  tidak.  Jika  nilai  kalor terlalu  kecil  maka  nilai  ekonomis  dari  bioarang tersebut juga akan kecil sehingga tidak menguntungkan apabila dipakai sebagai pengganti bahan bakar minyak

## Pengaruh Kadar Air Terhadap Kadar Karbon Terikat Bioarang Pelepah Aren
Kadar air adalah jumlah air yang terkandung didalam suatu material [17]. Kadar air berbanding terbalik  dengan  nilai  kalor  sehingga  penurunan kadar air akan menyebabkan kenaikan nilai kalor [2].

## Gambar  7.  Pengaruh  Kadar  Air  terhadap Kadar  Karbon  Terikat  pada  Bioarang Pelepah Aren
Pada  gambar  7  dapat  dilihat  bahwa  pada semakin  rendah  kadar  air  maka  kadar  karbon yang  dihasilkan  akan  semakin  tinggi.  Hal  ini sesuai  dengan  teori  dimana  Kadar  karbon merupakan  pengurangan  jumlah  terhadap  kadar air,  kadar  abu  dan  kadar  volatil  yang  terkandung didalam arang [1].

## Pengaruh  Kadar  Abu  Terhadap  Kadar Karbon Terikat Bioarang Pelepah Aren
Abu  adalah  zat  -  zat  anorganik  yang  berupa logam ataupun mineral yang merupakan sisa hasil pembakaran  [22].  Semakin  rendah  kadar  abu maka  kualitas  briket  yang  dihasilkan  semakin bagus [10].
Gambar  8.  Pengaruh  Kadar  Abu  terhadap Kadar  Karbon  Terikat  pada  Bioarang Pelepah Aren
Pada  gambar  8  dapat  dilihat  bahwa  pada semakin  rendah  kadar  abu  maka  kadar  karbon yang  dihasilkan  akan  semakin  rendah  dan semakin  tinggi  kadar  abu  maka  kecenderungan kadar  karbon  untuk  meningkat.  Hal  ini  tidak sesuai  dengan  teori  dimana  Kadar  karbon  akan menurun  jika  terjadi  penambahan  kadar  abu karena    kadar  karbon  merupakan  pengurangan jumlah  terhadap  kadar  air,  kadar  abu  dan  kadar volatil yang terkandung didalam arang [1].
Penyimpangan  ini  terjadi  karena  pada  saat karbonisasi  dengan  suhu  dan  waktu  yang  lebih tinggi,  terjadi  penurunan  kadar  air  dan  kadar volatil  yang  menyebabkan  penambahan  daripada kadar karbon itu sendiri sehingga jika diliat secara terpisah  melalu  hubungan  antara  kadar  abu  dan kadar  karbon,  maka  hal  ini  terlihat  seperti penyimpangan dimana seharusnya semakin kekanan  atau  semakin  besar  kadar  abu,  kadar karbon seharusnya menurun
Pengaruh  Kadar  Bahan  Volatil  Terhadap Kadar Karbon Terikat Bioarang Pelepah Aren
Gambar  9.  Pengaruh  Kadar  Bahan  Volatil terhadap  Kadar  Karbon  Terikat  pada Bioarang Pelepah Aren
Pada  gambar  9    dapat  dilihat  bahwa  pada semakin  rendah  kadar  bahan  volatil  maka  kadar karbon  akan  semakin  tinggi  dan  semakin  tinggi kadar  bahan  volatil  maka  kadar  karbon  akan semakin rendah, hal ini memunculkan kecenderungan  penuruan  pada  grafik  yang didapat. Hal ini sesuai dengan teori dimana  kadar karbon  merupakan  pengurangan  jumlah  terhadap kadar  air,  kadar  abu  dan  kadar  volatil  yang terkandung didalam arang [1].
Jadi  semakin  rendah  kadar  bahan  volatil maka  kadar  karbon akan  semakin  bertambah  dan juga sebaliknya.

## Pengaruh Kadar Karbon Terikat Terhadap
Nilai Kalor Bioarang Pelepah Aren

## Gambar  10.  Pengaruh  Kadar  Karbon Terikat terhadap Nilai Kalor pada Bioarang Pelepah Aren
Pada  gambar  10  dapat  dilihat  bahwa hubungan  kadar  karbon  terhadap  nilai  kalor berbanding  lurus  dimana  bila  kadar  karbon mengalami  kenaikan  maka  nilai  kadar  juga  akan semakin tinggi dan juga sebaliknya. Menurut teori Jika  karbon  rusak  maka  nilai  kalor  juga  akan semakin menurun karena kadar karbon berbanding  lurus  dengan  nilai  kalor  yang dihasilkan [18].
Pada  suhu  450  dan  500 0 C  terdapat
penyimpangan  dimana  nilai  karbon  justru mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya suhu dan waktu karbonisasi, hal ini disebabkan  karena  pada  suhu  tinggi  dan  waktu pemanasan yang lama proses karbonisasi cenderung merusak dinding - dinding pori karbon sehingga  karbon  yang  terbentuk  semakin  sedikit [9].

## Kesimpulan
Kesimpulan  yang  didapat  dari hasil  penelitian ini adalah:
1. Semakin  lama  waktu  karbonisasi  dan semakin  tinggi  suhu  maka  kadar  air  dan kadar  zat  volatil  akan  semakin  berkurang, namun hal ini akan berlaku sebaliknya untuk kadar abu.
2. Nilai  kalor  berbanding  lurus  dengan  kadar karbon  terikat,  semakin  besar  kadar  karbon terikat  maka  nilai  kalor  akan  semakin  tinggi dan sebaliknya
3. Kadar  karbon  dipengaruhi  oleh  kadar  air, kadar  abu  dan  kadar  zat  mudah  menguap  , apabila  ketiganya  terdapat  dalam  jumlah yang  kecil  maka  kadar  karbon  akan  semakin besar dan sebaliknya
4. Berdasarkan  analisa  yang  telah  dilakukan maka  kondisi  optimum  pada  pembuatan bioarang  pelepah  aren  adalah  pada  suhu  350
0 C  dengan  waktu  120  menit  dimana  didapat kadar air  sebesar  5,87 %  ,  kadar abu  sebesar 8,6  %,  kadar  zat  volatil  sebesar  17,4  %  , kadar  karbon  terikat  68,1  %  dan  nilai  kalor
sebesar 8611,2581 kal/g Daftar Pustaka [1] ASTM D 5142-02, Standards Test Methods  for  Proximate  Analysis  of  The Analysis  Sample  of  Coal  and  Coke  by Instrumental Procedures, 2010. [2] Daniel  Romatua,  Kajian  Eksperimental Pengaruh Pengurangan Kadar Air terhadap Nilai  Kalor  pada  Bahan  Bakar  Padat, Skripsi, Departemen Teknik Mesin,
Fakultas  Teknik,  Universitas  Sumatera Utara, 2007.
[3] Darmawan, Ferry Indra dan I Wayan Susila, Proses  Produksi  Biodiesel  dari  Minyak Jelantah  dengan  Metode  Pencucian Dry  - Wash System , Jurnal Teknik  Mesin , Vol 2, No. 1, 2013. [4] Effendy, Dedi Soleh, Prospek
Pengembangan  Tanaman  Aren  (Arenga pinnata  merr)  Mendukung  Kebutuhan Bioetanol  Indonesia, Perspektif ,  ISSN  : 1412 – 8004, Vol   9,  No.  1,:  36  –  46, 2010.
[5] Ensiklopedia  Nasional  Indonesia,  Sifat Fisika dan Kimia Arang, Jil.2,  Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 1995.
[6] Fachry,  A.  Rasyidi.,  Sari,  Tuti  Indah., Dipura, Arco Yudha dan Jasril Najamudin, Teknik Pembuatan Briket Campuran Eceng Gondok dan Batubara sebagai Bahan Bakar Alternatif  bagi  Masyarakat  Pedesaan, ISBN:978-979-95620-6-7,  Jurusan  Teknik
Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya, 2010.
[7] Hanandito,  Lafas  dan  Sulthon  Willy, Pembuatan  Briket  Arang  Tempurung Kelapa dari  Sisa  Bahan  Bakar  Pengasapan Ikan  Kelurahan  Bandarharjo  Semarang, Jurusan  Teknik  Kimia,  Fakultas  Teknik,
Universitas Diponegoro, 2011.
[8] Hartanto, Singgih dan Ratnawati,
Pembuatan  Karbon  aktif  dari  Tempurung Kelapa  Sawit  dengan  Metode  Aktivasi Kimia, Jurnal  Sains  Materi  Indonesia,
ISSN : 1411-1098, Vol. 12, No. 1, 2010.
[9] Hartoyo  dan  Nurhayati,  Pengaruh  Berat Jenis Kayu Daun Lebar terhadap Sifat Arang,  Lembaga  Penelitian  Hasil  Hutan Bogor, 1976.
[10]   Hendra  dan  Darmawan,  Pengaruh  Bahan Baku,  Jenis  Perekat  dan  Tekanan  Kempa
Terhadap Kualitas Briket Arang,
Puslitbang Hasil Hutan, Bogor, 2000.
[11]  Iswanto, Apri Heri, Aren ( Arenga pinnata ), Karya Tulis Ilmiah, Departemen Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas
Sumatera Utara, 2009.
[12]  Lempang, Mody, Pohon Aren dan Manfaat Produksinya, Info  Teknis  EBONI, Vol.  9, No. 1,: 37-54, 2012.
[13]  Menendez,  R.  dan  Alvarez,  R,  Coal Carbonization  :  Current  and  Future Applications, Instituto Nacional Del Carbon y sus Derivados, 2003.
[14]  Murniati, Rini, Karakterisasi Biodiesel dari Minyak  Jelantah  Hasil  Fisisorpsi  Zeolit Alam  Teraktivasi,  Skripsi,  Jurusan  Fisika, Fakultas  Ilmu  Matematika    dan    Ilmu Pengetahuan  Alam,  Universitas  Andalas, 2011.
[15]  Pari, Gustan, Mahfudin dan Jajuli, Teknologi Pembuatan Arang, Briket Arang dan  Arang  Aktif  serta  Pemanfaatannya,
Gelar  Teknologi  Tepat  Guna oleh  Badan Penelitian  dan  Pengembangan  Kehutanan, 2012.
[16]   Pribadi, Ning, Pohon Aren, Sumber Energi Alternatif, Warta Penelitian dan Pengembangan  Pertanian, ISSN  0216- 4427, Vol. 31 No. 2, 2009.
[17]   Robert Govett, Terry Mace dan Scott Bowe, A Practical Guide for the Determination of Moisture  Content  of  Woody  Biomass, University of Wisconsin, 2010.
[18]   Sari,  Optimasi  Nilai  Kalor  Pembakaran Biobriket  Campuran  Batubara  dengan Arang Tempurung Kelapa, Skripsi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan  Alam,  Universitas  Sebelas Maret, 2011. [19]   Scroder  Eliabeth,  Experiment  on  the Generation  of  activated  carbon  from Biomass,  Institute  for  Nuclear  and  energy Technologies Forschungs Karlsruhe, Germany, 2006.
[20]  Sembiring,  Meilita  Tryana  dan  Tuti  Sarma Sinaga,  Arang  Aktif  (Pengenalan  dan Proses  Pembuatannya),  Karya  Ilmiah, Departemen  Teknik  Industri,  Fakultas Teknik. Universitas Sumatera Utara, 2003.
[22]   Vanessa,  Penentuan  Kadar  Air  dan  Kadar Abu  dari  Gliserin  yang  Diproduksi  PT. Sinar  OleoChemical  International  Medan, Skripsi,  Departemen  Kimia,  Matematika dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam,  Universitas Sumatera Utara, 2008.
[23]   Wahyu  Kusuma  A.,Sarwono  dan  Ronny Dwi  Noriyati,  Kajian  Studi  Eksperimental Terhadap  Karakteristik  Pembakaran  Briket Limbah Ampas Kopi Instan dan Kulit Kopi (Studi  kasus  di  Pusat  Penelitian  Kopi  dan Kakao  Indonesia), Jurnal  Teknik  Pomits ,
Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri, Insitut Teknologi Sepuluh November, 2013. [24]  Yudanto, Angga dan Kartika Kusumaningrum, Pembuatan Briket Bioarang  dari  Arang  Serbuk  Gergaji  Kayu Jati,  Skripsi,  Jurusan  Teknik  Kimia, Fakultas  Teknik,  Universitas  Diponegoro, 2
[21]  Siahaan,  Satriyani,  Melvha  Hutapea  dan Rosdanelli  Hasibuan,  Penentuan  Kondisi Optimum  Suhu  dan  Waktu  Karbonisasi pada  Pembuatan  Arang  dari  Sekam  Padi, Jurnal Teknik Kimia USU, 2(1), 2013.
[22]   Vanessa,  Penentuan  Kadar  Air  dan  Kadar Abu  dari  Gliserin  yang  Diproduksi  PT. Sinar  OleoChemical  International  Medan, Skripsi,  Departemen  Kimia,  Matematika dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam,  Universitas Sumatera Utara, 2008.
[23]   Wahyu  Kusuma  A.,Sarwono  dan  Ronny Dwi  Noriyati,  Kajian  Studi  Eksperimental Terhadap  Karakteristik  Pembakaran  Briket Limbah Ampas Kopi Instan dan Kulit Kopi (Studi  kasus  di  Pusat  Penelitian  Kopi  dan Kakao  Indonesia), Jurnal  Teknik  Pomits , Teknik Fisika, Fakultas Teknologi  Industri,
Insitut Teknologi Sepuluh November, 2013. [24]  Yudanto, Angga dan Kartika Kusumaningrum, Pembuatan Briket Bioarang  dari  Arang  Serbuk  Gergaji  Kayu Jati,  Skripsi,  Jurusan  Teknik  Kimia,
Fakultas  Teknik,  Universitas  Diponegoro, 2009.